t «$ a ) 



avec abondance : il serait important pour les proprié- 

 taires de l'usine du Crcusot d'en faire la recherche. Dans 

 ce minéral l'oxide de fer contient précisément deux fois 

 autant d'oxigène que la magnésie et l'oxide de manganèse 

 réunis. 



(3) Fer spathique d'Allevard , département de l'Isère. 

 Cristallin , de couleur blonde , mélangé de quartz blanc ; 

 il contient un atome de Carbonate de manganèse pour 

 quatre atomes de Carbonate de fer. 



(4) Fer spathique de Saint-George de Huntières , Sa- 

 voie. Filon de la grande fosse ; à petites facettes , de 

 couleur blonde très-claire. La proportion de l'acide car- 

 bonique a été déterminée par le calcul. 



(5) Fer carbonate argileux en rognons , de la Voulte, 

 département de l'Ardèche. Ce minéral se trouve dissé- 

 miné en masses lenticulaires dans le calcaire qui forme 

 le toit de la couche de fer oxidé. Il est compacte, gris 

 à l'intérieur, et rougeàtre à sa surface ; sa pesanteur 

 spécifique est de 3,o8. L'analyse en a été faite par M. l'in- 

 génieur Lamé ; il a donné 0,268 de fonte à l'essai. - 



(6) Fer carbonate argileux des Martigucs, département 

 des Bouches-du-Rhône. Il est compacte , à cassure ter- 

 reuse, rubané de gris et de jaune, ou plutôt formé de 

 couches arrondies, parallèles, jaunâtres et grisâtres. 

 D'après les observations de feu M. Blavier, qui l'a re- 

 cueilli , il se trouve en rognons dans un calcaire peu 

 éloigné d'un gît de bouille exploité. 



(7) Fer carbonate argileux magnétique de Chailland , 

 département de la Mayenne. Il provient des minières 

 que M. Holtermann fait exploiter dans les environs de 

 Chailland pour le service de ses hauts-fourneaux. Il y 

 a lieu de présumer que ces minières font partie d'un 





